ÉTUDE DE QUELQUES SILICATES MÉTALLIQUES 205 
Chlorure ferrique 
Exprimé en gr. 
Volume 
apparent 
H 2 0 
Si O 2 
Fe 2 0 3 
Fe 2 0 3 
ce. 
O/o 
0/0 . 
O/o 
2.762 
30 
6.38 
10.82 
40.32 
2.925 
65 
9.23 
7.80 
44.29 
3.087 
95 
10.71 
6.21 
44.97 
3.250 
165 
11.25 
4.53 
48.18 
4.062 
265 
12.83 
4 02 
50.36 
4.875 
275 
13.09 
3.77 
56.94 
Dans les tableaux ci-dessus, le pour cent H 2 0 exprime 
la quantité d’eau contenue dans le précipité séché à 100° 
après dessication à 150°. Nous rappelons ce que nous 
avons dit précédemment, que la dessication d’une masse 
colloïdale est très lente et dépend de la nature de la masse 
et de son épaisseur. Il est donc très possible, vu ces diffi¬ 
cultés opératoires que l’on ne peut éviter, que les dosages 
d’eau ne présentent pas la précision la plus rigoureuse. 
Nous rappelons, en outre, ce que nous avons indiqué 
précédemment, que nous n’avons pas dosé le sel alcalin 
(chlorure de sodium ou sulfate de sodium) entraîné par 
le silicate colloïdal qui serait ici représenté par la diffé¬ 
rence entre 100% et la somme des substances dosées. 
La deuxième colonne (volume apparent) donne un ren¬ 
seignement important, sinon intéressant. La quantité de 
substance précipitée ne varie d’un mélange à l’autre que 
dans de faibles limites; il n’en est pas de même pour le 
volume apparent du précipité, c’est-à-dire l’espace que 
paraît occuper le dépôt au fond du cylindre où il se ras¬ 
semble. On voit qu’il existe des différences considérables: 
dans l’un des cas, le précipité se rassemble facilement, et, 
généralement, sa filtration est aussi rapide; dans d’au¬ 
tres, au contraire, il est extrêmement volumineux, léger, 
et la filtration en est difficile. 
